( 37 ) 

 il s'est formé à la surface de cette pierre d'abondantes efflo- 

 rescences de carbonate de soude et que la pierre n'en a été 

 nullement altérée , tant elle avait acquis de dureté. J'ai étendu 

 ma méthode de silicatisation ou de silicification aux carbonates 

 de baryte, de strontiane, de magnésie, de plomb, etc. Les mêmes 

 réactions ont lieu et des produits analogues s'obtiennent. 



La céruse m'a donné des corps très-durs et polissables , soit 

 en opérant sur des tablettes de céruse raffermie par tassement 

 et dessiccation, soit en gâchant la céruse avec de la dissolution 

 de silicate de potasse. Par ce dernier procédé on peut obtenir 

 des objets moulés d'une grande beauté. 



Silicatisation du plâtre. 



Le plâtre a été aussi l'objet de mes recherches ; la décomposi- 

 tion du plâtre parles silicates alcalins est plus prompte encore et 

 beaucoup plus complète que celle de la craie. Le sulfate de chaux 

 cristallisé n'est attaqué qu'à la surface ; mais lorsque les cristaux 

 sont grossièrement pulvérisés, leur transformation en une gelée 

 blanche demi-transparente a lieu même à froid. Le plâtre 

 moulé mis en contact avec une dissolution de silicate de potasse 

 prend une grande dureté à sa surface et un aspect lisse très- 

 remarquable. Mais si la transformation a été trop prompte elle 

 n'est que très-superficielle, et après quelques jours d'exposition 

 à l'air , la partie silicalisée se fendille et se détache sous un 

 faible effort. 



Il est donc nécessaire, pour silicatiser du plâtre, d'opérer avec 

 des dissolutions faibles et de rendre le plâtre plus poreux par 

 quelques matières interposées, telles que de la craie, du talc, du 

 sable fin , etc. , ou même de faire entrer le silicate liquide dans 

 la pâte elle-même pour compléter ensuite la silicatisation par 

 immersion. 



